-190- 



Mineralogie. 



Bildung entstanden ist, wie es auch dem chemischen Charakter desselben 

 zu entsprechen scheint. Allerdings ergeben die zuverlässigsten neueren 

 Analysen für den Kamazit (ähnlich wie es für den Taenit der Fall ist) 

 keine völlig konstante Zusammensetzung. Ersterer zeigt einen Nickel- 

 kobaltgehalt von 4,85—7,38 % , während der des Taenit zwischen 16,68 

 und 38,13 °/ variiert. Es läßt sich heute noch nicht entscheiden, ob dies 

 an Fehlern der Analysen und mangelnder Reinheit des ausgesuchten Ma- 

 teriales liegt, oder ob Kamazit eine homogene, ungesättigte Lösung von 

 Nickel in einer nickelarmen, Taenit eine solche von Eisen in einer nickel- 

 reichen Eisen Verbindung ist. 



Zweifellos jedoch scheint, daß der Plessit eine eutektische Mischung 

 von Kamazit und Taenit ist, deren Wechselablagerung einen Bau ergibt, wie 

 er nach den Ätzbildern jenen Legierungen zukommt, die von den Metallo- 

 graphen übereinstimmend als eutektische Mischungen angesehen werden. 



Es legt sich nämlich an den Kamazit in scharfer Abgrenzung eine 

 dickere oder dünnere Schichte von Taenit. der unmittelbar am Kamazit 

 gewöhnlich ganz rein und einheitlich erscheint. Er hebt sich nach der 

 Ätzung nicht nur durch die scharfe Trennungslinie, sondern auch durch 

 die hellisabellgelbe Farbe vom zinn- bis silberweißen Kamazit ab und 

 bleibt bei der Atzung so blank und spiegelt das Licht so vollkommen, 

 daß er wie eine durchleuchtete Flüssigkeit aussieht. 



In diesem lichten Taenitrahmen tritt längs des Randes, meist in 

 einer Entfernung von 0,01 — 0,03 mm von demselben , ein feinerer oder 

 gröberer Filz auf, dessen Begrenzung der nächsten Feldwandung parallel 

 läuft und verschieden struiert sein kann. 



Zuweilen beginnt die Ablagerung im Taenit mit Reihen von feinen, 

 orientierten Kristallnadeln (Arizona. Jana y sehe wa, Mungindi. 

 Augustinowka, Bear Creek, angebliches Toluca), deren 

 Nadeln nach den Balkenrichtungen verlaufen ; die Nadelzone ist selten 

 dicker als 0,02—0.05 mm, dann verdichtet sich der Plessitfilz gewöhnlich 

 so sehr, daß vom Taenitboden wenig mehr zu sehen ist. Häufig beginnt 

 die Plessitablagerung als dünner (makroskopisch heller) Filz und geht 

 alsbald in einen ganz dichten, dunklen Filz über. Langsamere Oszillationen 

 in der Kristallisation erzeugen eine Wechsellagerung von Kamazit- und 

 Taenitschichten , die sogen. Wiederholungslamellen. Häufig beginnt an 

 einer Seite des Feldes die eine , an einer anderen Seite desselben Feldes 

 eine andere Form der Ablagerung, wodurch eine aus Plessit und Wieder- 

 holungslamellen gemischte Füllung entsteht. 



Die feineren Filzfüllungen verlaufen regelmäßig in Zonen parallel den 

 nächstgelegenen Feldrändern — Trichterform — , während die gröberen Wie- 

 derholungslamellen bald Trichterform, bald die zum anliegenden Feldrand 

 transversale Kammform zeigen. Die an Feinheit zwischen beiden stehenden 

 Halbschattenlamellen treten ebenfalls sowohl als Kämme wie als Trichter auf. 



Die Dicke des reinen, plessitfreien Taenit scheint trotz großer 

 Schwankungen doch von den Pallasiten zu den feinsten und den feinen 

 Oktaedriten abzunehmen ; es wurde gefunden : 



